118 HÖGBOM, NATRIÜMDUBBELVOLFRAMATER. 



öfriga jordarterna gifva i regeln tvänne olika salter, beroende på 

 framställningsmetoden. 



Analyserna 1 och 2 äro gjorda på den förra beredningen, 3 

 på den senare. 



Analys 1. 1,2 3 9 gr. salt gaf efter dekomposition med 

 alkalikarbonat 0,ii8 gr. Y0O3, 0,964 gr. WO3. 



Analys 2. 1,590 gr. salt gaf, dekomponeradt med klorväte 

 1,2 3 5 gr. WO3, 0,158 gr. YoOg. 



Analys 3. 0,7 2 gr. salt gaf, dekomponeradt med klorväte 

 0,5 5 gr. WO3, 0,159 gr. Y2O3. 





Beräknadt 

 på 100. 



1. 



r 



innet på 



2. 



100. 



3. 



iNa^O 



10,86 



— 





— 







Y.O, 



, 11,81 



9,52 





9,94 





10,9 2 



7WO3 



77,33 



77,8 1 





77,7 7 





78,3 4 



j 2Na.0l 



100,00. 



Natrium-toriuni-volf ramat. 



2Na 01 



TI O^ I 4W0^. Torjord löstes trögt och först ' vid stort 



öfverskott af volfrarasyra i natriumvolframat. För modererad 

 hetta afsatte sig långsamt jämförelsevis stora kristaller på de- 

 gelns väggar. De visade under mikroskop samma former som 

 lantansaltet I. Vinkeln P , oP bestämdes till 43° — 44°. Bland 

 de fullt utbildade kristallerna förekommo talrikt ram- och hak- 

 formiga kristallskelett. Saltet var färglöst och visade endast 

 svag polarisation. 



Analys 1. 1,2 5 8 gr. salt gaf, dekomponeradt med klorväte, 

 0,890 gr. WO3, 0,242 gr. ThO,, 0,224 gr. NaCl. 



Analys 2. 1,2 17 gr. salt gaf efter smältning med alkali- 

 karbonat 0,2 3 8 gr. ThO-i- 





Beräknadt 

 på 100. 



Funnet 

 1. 



pä 100. 



2. 



2Na20 



9,41 



9,38 



— 



ThO, 



20,18 



19,24 



19,56. 



4WO3 



70,40 



70,7 5 



— 



100,00. 99,37. 



